t^-> OBSERVATIONS SUR LA PHYSiqUE y 



rent, par la feule interpofition mechanique de cetre fubftance opaque i 

 qui n'a quelquefois qu'une demi-opacite. 



M.de Reaumur a obfervc que quelqnes efpecesde verrejexpofeeslong- 

 tems a certains degres de feu , fe recouvrent d'une croiite blanche opa- 

 que , & qu'en continuant la chaleur , tout le verre fe convertit a la tin 

 en cette fubftance. C'eft: ce qu'une prerendue reifemblance a de \x por- 

 celaine a fait appeller porcelaine de Reaumur , qui n'eft rcellement que 

 du verre confufement cryftallife. 



La cryft:allifation change confiderablement quelques proprictes du 

 verre. EUe detruit fa tranfparence , &: lui donne une blancheur opaque 

 ou demi-opaque. EUe augmente fa denfite ; car celle d'un morceau de 

 verre cryftallife etoit a celle de I'eau comme i6y6 a icoo : au lieu que la 

 denfite d'un morceau non-cryftallifc, pris a cote du premier, confequem- 

 mentfait des memes mstcriaux & expofe a la meme chaleur &auxautres 

 circonft;ances,ctoit a celle de I'eau comme 2661 a 1000^ la cryftallifatioii 

 diminue encore la fragilite du verre; car celui qui eft cryftallife ne fe fele 

 pas fitot en paffant du chaud au froid. 



La cryftallifation eft toujours accompagnce ou precedee de I'evapora- 

 lion des parties les plus legeres & les plus fluides du verre. Dn morceau 

 tranfparent, expofe jufqu'a ce qu'il fut entirrement cryftallife , perdit un 

 cinqu.ante-huitieme de fon poids \ & d'autres experiences me donnent a 

 croire que le verre trop charge de flux falins, fe cryftallife plus difficile- 

 ment que les autres verres plus durs , jufqu'a ce qu'il en ait perdu le fu- 

 perflu par I'evaporation. Ainfi , il eft douteux que le changement des 

 proprietes, caufc par la cryftallifation , ne foit que I'efFet du changement 

 de la texture des parties integrantes du verre. Mais, quoique I'exces des 

 flux falins ou autres puilfe empecher la cryftallifation , il n'en eft pas 

 moins vrai que ce changement de propriete eft le principal ou le feul 

 efFet du changement de texture , comme le prouve I'obfervation qui 

 fuit : c'eft qu'un morceau de verre cryftallife, foumis a une chaleur beau- 

 coup plus vive qu'il ne faut pour le fondre , &c refroidi enfuice fubite- 

 ment , perd routes les proprietes qu'il avoit acquifes , & revient du verre 

 tranfparent fragile , quoique beaucoup plus dur , plus denfe & moins 

 fufible qu'il n'eroit avant la cryftallifation , a cauie de I'evaporation de 

 fes parties les plus fnbtiles. 



Beaucoup d'exemples femblablcs prouvent combien les proprietes des 

 corps dependenr uniquemenr du different arrangement de leurs parties 

 integrantes, ou de leur facon de cryftallifer. C'eft ainfi que le fer de 

 fonte & I'acier , refroidis fubitement , acquierent un grain beaucoup 

 plus fin, font plus durs, plus elaftiques, plus calfans &c fonores que 

 quand on les huile , ou qii'ils refroidiifent lentement. La def ription de 

 mes cryftaux vitreux montre des cryftallifitions fort varices dans la 

 meme efpece de matiere foumife a differentes circonftances j elks 



